616 
C. Doelter. 
Länge : 10, 20, 30, 35, 40, 45 Th. Durchschnitt 15. 
Dicke: 5-30 Th. 
Kernzahl 50. 
3. Aus N &2 A 1 2 S i 2 0 8 - S c h m e 1 z e. Ganz krystallinisch, 
dicke Krystalle. 
Länge: 12, 20, 25, 30, 35 Th. Durchschnitt 25. 
Dicke: 4-16 Th. 
Kernzahl 65. 
4. Kalknatron-Nephelin. Ganz krystallinisch, dicke 
Krystalle. Durchschnitt der Länge 18 Th , Dicke 10 Th. Kernzahl 90. 
Bei L e u c i t ist die maximale Krystallisationsgeschwindigkeit 
wahrscheinlich geringer als bei Nephelin, wenn auch nicht be- 
deutend. Das Krystallisationsvermögen aber jedenfalls geringer 
man kann daher schwer Leucit ohne Glas erhalten. Die Krystalli- 
sationsgeschwindigkeit ist so ziemlich nach allen Richtungen gleich, 
in jenem Temperaturgebiet, in welchem sie maximal ist, beobachtet 
man aber eine kleine Vergrösserung in der Richtung der Hauptaxe- 
Das Krystallisationsvermögen scheint bei Leucit durch be- 
stimmte Beimengungen sich zu steigern, z. B. durch Wolframsaures 
Kali, aber auch durch Beimengung von anderen Silikaten, Orthoklas, 
Nephelin etc.; darüber müssten noch besondere Studien angestellt 
werden. 
Bei Olivin scheinen Krystallisationsgeschwindigkeit und 
Krystallisationsvermögen je nach dem Eisen- und Mangangehalt sehr 
verschieden zu sein. Der gewöhnliche Olivin, welcher bezüglich 
der Krystallisationsgeschwindigkeit in verschiedenen Richtungen 
nicht sehr verschieden ist, hat jedenfalls geringere Krystallisations- 
geschwindigkeit als Plagioklas und auch die Zahl der Kerne ist 
geringer. Olivin von Kapfenstein zeigt Längen von 10 — 15 Th., 
Dicke 4 — 9 Th., Zahl der Kerne 40. Glasbildung. Die Versuchs- 
dauer war 100 Minuten. 
Fayalit bei derselben Versuchsdauer ergab sehr lange, 
ungemein dünne Nadeln. Länge 40 — 65 Th. bei 3 — 4 Th. Dicke. 
Kernzahl 15—18. Glasbildung reichlich. (Für Tephroit siehe bei 
Granat). 
Magnetit hat geringere Krystallisationsgeschwindigkeit, aber 
ein ziemlich bedeutendes Krystallisationsvermögen, indessen hängt 
dies wohl auch von den Beimengungen stark ab ; aus geschmolzenem 
Magnetit erhält man keine rein krystalline Schmelze, aber viele 
kleine Krystalle. In Borax oder Glas ergeben sich zahlreiche Kry- 
stalle von 1 — 6 Th. Durchmesser. 
Bei Magnetit ist aber zu berücksichtigen, dass sich dasselbe 
in Gesteinen durch chemische Umsetzung bildet, es kommt dabei 
die Reactionsgeschwindigkeit in Betracht. 
Bei Granat kann man nur Versuche mit Schmelzmitteln 
anstellen, da er bekanntlich aus seiner eigenen Schmelze nicht kry- 
stallisirt. Die aus Chloriden entstehenden Krystalle haben jedenfalls 
